882 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schkiss.) 



4) Pappelholz. 

 (Cottonwood, Poplar.) 



Das Pappelholz wird von europäischen und nordamerikanischen 

 Arten der Gattung Pappel, Popidus L., geliefert (siehe unten). 



Es ist in seiner äusseren Structur wie in seinen physikalischen 

 Eigenschaften dem Weidenholze (siehe dieses) sehr ähnlich. 



Mikroskopischer Charakter im Wesentlichen der des Weiden- 

 holzes, von dem sich Pappelholz jedoch darin unterscheidet, dass die 

 Gefässe häufiger zu 2 — 3 (seltener zu mehreren) in radialer Richtung 

 aneinander gereiht sind, und dass die Höhe der gegen benachbarte Ge- 

 fässe grobgetüpfelten (meist randständigen) Markstrahlzellen die der übrigen 

 nicht oder doch nicht erheblich übertrifft i). 



Das Holz der Aspe oder Zitterpappel, Populus tremula L., mit 

 einem spec. Lufttrockengewicht von durchschnittlich 0,51 schwerer als 

 die anderen Pappelhülzer, spaltet sehr leicht und rein und zeigt in ge- 

 sundem Zustande gleichmässig helle Splintfarbe, keinen dunklen Kern. 



Das Holz der Silberpappel, P. alba L., mit hellem Splint und 

 lebhaft röthlichgelbem Kern spaltet weniger glatt als das der Aspe, ist 

 durchschnittlich auch leichter als dieses (mittleres spec. Lufttrocken- 

 gewicht 0,48), aber gut zu bearbeiten. 



Das Holz der Schwarzpappel, P. nigra L. , mit hell grünlich- 

 braunem, nächst dem Marke rüthlichem Kern, hat ein mittleres spec. 

 Lufttrockengewicht von 0,45. Letzteres beträgt bei dem sonst ähnlichen, 

 aber gröber faserigen und daher minder gut zu bearbeitenden Holze 

 der Italienischen oder Pyramidenpappel, P. nigra var. liyramidalis 

 SjMch., nur 0,41. 



Das im Kerne lichtbraune Holz der Grosszäh nigen Pappel, P. gran- 

 didentata Mchx., »Poplar« (spec. Trockengewicht 0,46) aus dem öst- 

 lichen Nordamerika, und das leichtere, im Kerne dunklere der ebendort 

 einheimischen, in Europa häufig angepflanzten Canadischen Pappel, 

 P. canadensis Moench (P. monüifera Ait. , P. deltoidea 3Iarshall), 

 »Cottonwood« z. Tbl., nach Sargent2) mit einem spec. Trockengewicht 

 von 0,39, werden gleich den vorgenannten bei uns verwendet. 



Pappelholz dient vornehmlich als Blind-, beziehentlich Füllholz in 



als das geeignetste Material für Criquetschläger und ist als solches dort sehr gesucht 

 (Bull. Mise. Inform. Kew., 1b97, No. 131, p. 428). 



1) So wenigstens im älteren Stammholze. Im jüngeren Holze, namentlich der 

 Aeste, nähert sich der Markstrahlbau dem der Weiden. — Ueber den Unterschied vom 

 Holze der Rosskastanie siehe dieses. 



2) The sylva of North Amerika. Vol. IX, p. 162 and 181, 



